-20 -10 0 10 20

Current Density (mA/cm^2)

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 Voltage (V)

CdTe CdSeTe/CdTe

J_{SC} = 24.0 25.5 mA/cm^2

V_{OC} = 0.835 0.808 V

Fill Factor = 73.4 75.5% Efficiency = 14.7 15.6% Dark

Illuminated